Source: http://docplayer.fi/3139736-Sulkuaineiden-silko-koeohjelma-2015-v4.html
Timestamp: 2018-04-25 20:55:30+00:00
Document Index: 15605956

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4 - PDF
Download "sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4"
1 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen
3 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto Injektointiaineet Imeytysaineet Sulkuaineet Väri ja vaikutus betonin ulkonäköön Tunkeuma Periaate Koekappaleet ja niiden esikäsittely Koemenettely Koetulokset Levitettävyys Poistettavuus Periaate Koekappaleet ja niiden esikäsittely Koemenettely Koetulokset... 8 Lähdeviitteet... 8
4 3 (8) 1. Johdanto Näitä SILKO-koeohjelman ohjeita käytetään betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden tutkimiseen. Aineita, jotka täyttävät näiden ohjeiden mukaisten kokeiden tulosten perusteella hyväksymiskriteerit, voidaan käyttää Liikenneviraston taitorakenteiden korjaushankkeissa. Edellä mainitut tuotteet julkaistaan SILKO-ohjeisssa. SILKO-ohjeet ovat vapaasti saatavissa Liikenneviraston internet-sivuilta osoitteesta rjausohjeet/silko. Koeohjelma on eurooppalaisen standardin EN (2005) mukainen. Lisäksi tehdään injektointiaineen väriarvio. Tässä koeohjelmassa ilmoitetaan mitkä EN :n tiettyihin suunniteltuihin käyttötarkoituksiin tarkoitetut kokeet Liikennevirasto edellyttää tehtäväksi aina ja mikä EN :ssä esitetyt kokeet eivät sisälly SILKO-koeohjelmaan. EN ei koske imeytys- eikä sulkuaineita. Tässä julkaisussa esitetään imeytys- ja sulkuaineiden koeohjelmat kokonaisuudessaan. Tässä ohjeessa esitetään myös Liikenneviraston asettamat hyväksymiskriteerit. Muut kuin standardien mukaiset koemenetelmät kuvataan tämän ohjeen luvuissa Injektointiaineet Injektointiaineiden SILKO-koeohjelma on standardin EN mukainen seuraavin täsmennyksin: Reaktiivisen polymeerisen sideaineen sisältävien injektointiaineiden tuotetunnistuskokeet ja -vaatimukset ovat: o Infrapuna-analyysi EN 1767:n mukaisesti määritettynä. Kun SILKO-hyväksyntää anotaan ensimmäistä kertaa, infrapuna-analyysikäyrän tallennuspaikka ilmoitetaan Liikennevirastoon. Tallennettu käyrä on vertailuspektri. Kun SILKO-hyväksynnälle anotaan jatkoaikaa, pääabsorptiokaistojen sijaintien ja suhteellisten intensiteettien tulee vastata vertailuspektriä. Hydraulisen sideaineen sisältävien injektointiaineiden tuotetunnistuskokeet ja -vaatimukset ovat: o Yksittäisten aineosien partikkelikokojakautuman määritys laserdiffraktiolla EN :n mukaisesti. Kun SILKO-hyväksyntää anotaan ensimmäistä kertaa, analyysitulokset talletetaan Liikennevirastoon ilmoitettuun paikkaan. Kun SILKOhyväksynnälle anotaan jatkoaikaa, analyysitulosten on vastattava ensimmäistä SILKO-hyväksyntää haettaessa tallennettuja analyysituloksia. EN , Taulukko 1.a: o Vinoleikkaustartunta (H, P) Vapaaehtoinen koe kuiva tai märkä halkeama o Lasittumislämpötila (P) Ei ole SILKO-koe o Kloridipitoisuus (H) Pakollinen EN , Taulukko 1.b: o Vesitiiviys (P) Vapaaehtoinen koe o Lasittumislämpötila (P) Ei ole SILKO-koe EN , Taulukko 1.c: o Korroosiokäyttäytyminen (P) Ei ole SILKO-koe (P) reaktiivisen polymeerisen sideaineen sisältävät injektointiaineet (H) hydraulisen sideaineen sisältävät injektointiaineet. Hyväksymiskriteerit ovat EN :n taulukoiden 3.a, 3.b ja 3.c mukaiset.
5 Lisäksi arvioidaan kovettuneen injektointiaineen väri. TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (8) 3. Imeytysaineet Imeytysaineiden pakolliset perusominaisuus- ja toimivuuskokeet sekä hyväksymiskriteerit esitetään Taulukoissa 1 ja 2. Imeytysaineille ei ole vapaaehtoisia SILKO-kokeita. Taulukko 1 koskee reaktiivisen polymeerisen sideaineen sisältäviä imeytysaineita. Taulukko 2 koskee hydraulista sideainetta sisältäviä imeytysaineita. Taulukko 1. Reaktiivisen polymeerisen sideaineen sisältävien imeytysaineiden perusominaisuus- ja toimivuuskokeet sekä hyväksymiskriteerit. Ominaisuus Koemenetelmä Hyväksymiskriteeri/ arvostelu Pakolliset kokeet Perusominaisuudet Tuotetunnistus Infrapuna-analyysi, (IR) EN Viskositeetti EN ISO Viskositeetti mitataan 5 min sen jälkeen, kun aineen sekoittaminen on päättynyt. Ennen sekoittamista tuotteen erillisiä aineosia pidetään vakiolämpötilassa 21 C ± 2 C. Ennen viskositeetin mittausta vastasekoitetun aineen lämpötila mitataan ja kirjataan. Aineiden, joiden kovettumisaika on alle 5 min, viskositeetti mitataan sekoittamattomista aineosista. /1/ Käyttöaika EN ISO Testi suoritetaan kolmessa säilytys- ja testauslämpötilassa: 21 C sekä valmistajan suosittelema alin ja korkein käyttölämpötila, toleranssi on ± 2 C. /1/ Väriarvio Silmämääräisarvio - Vaikutus betonin ulko- Silmämääräisarvio - näköön Tunkeuma Imeytetyn halkeaman täyttyneisyysmittaus + 30 % % % halkeaman pinta-alasta on täyttynyt Vapaaehtoiset kokeet Vinoleikkaustartunta NT BUILD 350 Kuiva ja/tai märkä halkeama - Ei liimaavaa ominaisuutta < 30 % % % +++ > 100 % ehjän kappaleen lujuudesta
6 Taulukko 2. Hydraulista sideainetta sisältävien imeytysaineiden perusominaisuus- ja toimivuuskokeet sekä hyväksymiskriteerit. Ominaisuus Koemenetelmä Hyväksymiskriteeri/ arvostelu Pakolliset kokeet Perusominaisuudet Tuotetunnistus Termogravimetrinen määritys, EN ISO Virtausaika EN Viskositeetti mitataan 5 min sen jälkeen, kun aineen sekoittaminen on päättynyt. /1/ Sitoutumisaika EN Väriarvio Silmämääräisarvio - Vaikutus betonin ulko- Silmämääräisarvio - näköön Tunkeuma Imeytetyn halkeaman täyttyneisyysmittaus + 30 % % % halkeaman pinta-alasta on täyttynyt Vapaaehtoiset kokeet Vinoleikkaustartunta NT BUILD 350 Kuiva ja/tai märkä halkeama - Ei liimaavaa ominaisuutta < 30 % % % +++ > 100 % ehjän kappaleen lujuudesta 5 (8) 4. Sulkuaineet Sulkuaineiden pakolliset perusominaisuus- ja toimivuuskokeet sekä hyväksymiskriteerit esitetään Taulukoissa 3 ja 4. Taulukko 3 koskee reaktiivisen polymeerisen sideaineen sisältäviä sulkuaineita. Taulukko 4 koskee hydraulista sideainetta sisältäviä sulkuaineita. Sulkuaineille ei ole vapaaehtoisia SILKO-kokeita.
7 Taulukko 3. Reaktiivisen polymeerisen sideaineen sisältävien sulkuaineiden perusominaisuus- ja toimivuuskokeet sekä hyväksymiskriteerit. Ominaisuus Koemenetelmä Hyväksymiskriteeri/ arvostelu Perusominaisuudet Tuotetunnistus Infrapuna-analyysi, (IR) EN Käyttöaika EN ISO 9514 Testi suoritetaan kolmessa säilytys- ja testauslämpötilassa: 21 C sekä valmistajan suosittelema alin ja korkein käyttölämpötila, toleranssi on ± 2 C. /1/ + > 60 min min +++ < 30 min Tartunta EN ,4 N/mm ,0 N/mm ,5 N/mm 2 Väriarvio Silmämääräisarvio - Vaikutus betonin ulkonäköön Silmämääräisarvio + ainetta ei pysty poistamaan kokonaan ++ alusbetonia irtoaa poistettaessa tai sulkuaineesta jää väriä +++ alusbetonia ei irtoa poistettaessa Levitettävyys Arvio + Hankala ++ Melko helppo +++ Helppo Poistettavuus Arvio + Huono ++ Hyvä +++ Erittäin hyvä 6 (8) Taulukko 4. Hydraulista sideainetta sisältävien sulkuaineiden perusominaisuus- ja toimivuuskokeet sekä hyväksymiskriteerit. Ominaisuus Koemenetelmä Hyväksymiskriteeri/ arvostelu Perusominaisuudet Tuotetunnistus Termogravimetrinen määritys, EN ISO Sitoutumisaika EN > 60 min min +++ < 30 min Tartunta EN ,4 N/mm ,0 N/mm ,5 N/mm 2 Väriarvio Silmämääräisarvio - Vaikutus betonin Silmämääräisarvio ulkonäköön + ainetta ei pysty poistamaan kokonaan ++ alusbetonia irtoaa poistettaessa tai sulkuaineesta jää väriä +++ alusbetonia ei irtoa poistettaessa Levitettävyys Arvio + Hankala ++ Melko helppo +++ Helppo Poistettavuus Arvio + Huono ++ Hyvä +++ Erittäin hyvä
8 5. Väri ja vaikutus betonin ulkonäköön TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Injektointiaineen väri arvioidaan läpinäkyvässä astiassa olevasta kovettuneesta aineesta. Imeytysaineen vaikutus betonin ulkonäköön arvioidaan betonikoekappaleista, joiden pinnalle on levitetty tutkittavaa ainetta. Sulkuaineen väriarvio tehdään betonikoekappaleille levitetystä kovettuneesta sulkuaineesta. Koetuloksena ilmoitetaan ulkonäön ja värin sanallinen silmämääräisarvio sekä valokuvat. 7 (8) 6. Tunkeuma 6.1 Periaate Mitataan imeytysaineen tunkeutumissyvyys määrälevyiseen betonin halkeamaan. 6.2 Koekappaleet ja niiden esikäsittely Koekappaleet ovat kaksi betonipalkkia, 100 x 100 x 500 mm³. Palkkeja säilytetään valun jälkeen 7 vrk vedessä ja tämän jälkeen 21 vrk %:n suhteellisessa kosteudessa +20 ± 2 C:n lämpötilassa. 28 vrk:n ikäisinä palkit taivutetaan murtoon. Toinen murretuista palkeista siirretään 14 vrk:ksi 65 ± 5 %:n suhteelliseen kosteuteen ja toinen vesijohtoveteen +20 ± 2 C:n lämpötilaan. 6.3 Koemenettely Vedessä säilytetyn palkin murtopinnoista poistetaan irtovesi. Sekä vedessä että 65 ± 5 %:n suhteellisessa kosteudessa säilytetyn palkin päät asetetaan murretut pinnat vastakkain siten, että muodostuu 0,2 mm:n levyinen tasaleveä halkeama. Palkkien ollessa vaaka-asennossa imeytysainetta imeytetään halkeamaan valmistajan ohjeen mukaisesti siten, että imeytys tapahtuu alaspäin. Tuotteen kovetuttua tarkastetaan silmämääräisesti sulkeeko imeytysaine koko halkeaman. Palkit taivutetaan uudelleen murtoon. Murtopinnoista mitataan kuinka syvälle aine peittää halkeamapinnan yhtenäisesti (= tunkeutumissyvyys) ja kuinka suuren osuuden halkeamapinnasta aine peittää (= täyttyneisyys). 6.4 Koetulokset Koetuloksina ilmoitetaan sulkeeko imeytysaine koko halkeaman, tunkeutumissyvyyden keskiarvo, suurin ja pienin arvo sekä halkeaman täyttyneisyys prosentteina kummassakin kosteustilassa. 7. Levitettävyys Sulkuaineiden levitettävyys arvioidaan muiden kokeiden koekappaleiden valmistuksen yhteydessä.
9 8 (8) 8. Poistettavuus 8.1 Periaate Arvioidaan miten suurella työmäärällä sulkuaine saadaan irrotetuksi betonin pinnasta, betonin vaurioituminen sulkuainetta poistettaessa sekä miten sulkuaineen levittäminen ja poistaminen vaikuttaa betonin ulkonäköön. 8.2 Koekappaleet ja niiden esikäsittely Koekappaleet ovat kaksi betonista käytävälaattaa. Toista laattaa säilytetään ennen koetta 14 vrk:n ajan 65 ± 5 %:n suhteellisessa kosteudessa ja toista vedessä, +20 ± 2 C:n lämpötilassa. 8.3 Koemenettely Irtovesi poistetaan vedessä säilytetyn laatan pinnalta. Laattojen pinnalle levitetään noin 40 mm:n levyinen ja tuotteen ohjeessa ilmoitetun paksuinen noin 250 mm:n pituinen kaistale tutkittavaa tuotetta. 65 ± 5 %:n suhteellisessa kosteudessa olleet laatat jätetään olosuhteeseen ja vedessä säilytetyt laatat siirretään %:n suhteelliseen kosteuteen, +20 C:n lämpötilaan. 3 vrk:n kuluttua arvioidaan tuotteiden väri ja laatat valokuvataan. Sulkuaineet poistetaan laattojen pinnalta soveltuvin työvälinein. Poistettavuus arvioidaan. Lopuksi arvioidaan poistetun sulkuaineen vaikutus betonin ulkonäköön ja laatat valokuvataan. 8.4 Koetulokset Koetuloksina esitetään arvio sulkuaineen poistamisen helppoudesta sekä arvio poistetun sulkuaineen vaikutuksesta laatan ulkonäköön. Lisäksi esitetään laatoista otetut valokuvat ennen ja jälkeen sulkuaineen poistamisen. Lähdeviitteet 1. EN Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Osa 5: Betonirakenteiden injektointi s.